APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 281 



Gomme précédemment : 



Eô= \ 8.;06 [i + ('1 26,6 e — 1 ,856'). i 0-«] 

 6 max. = -\- SS^O. 



2'"^ série d'expériences entre les mêmes limites de 

 température : 



a' = 3;635 6' -= — 0,067 



Eq ==18,°06 [l +(87,5 6— 1,05 6*). 10-"] 



6 max. = 27°, 7 



i° Alliage à 30,4 %\ de nickel, magnétique. 

 Variation moyenne a' = -|- 1 5,8 secondes. 



X,5 = 4,73. IO-« 

 et 



Eô = 15,96(1 +389.r0-«e) 



5° Alliage à 35 ,0 "/„ t/e nickel, très magnétique. 



Marciie moyenne a' = -j- 18,6 secondes. 

 À,5 = i, 540.1 0-« 

 E(, = 1 5,04(1 -f- 464.10-^6) 



6° Alliage à 44,5 " „ c/e nickel, très magnétique. 



Les expériences ont été faites entre 0° et 40°, avec 

 une seule observation intermédiaire à 20°. La courbure 

 est donc médiocrement déterminée. 



a =—2,394 // = + 0,026 



a, - 8,458. 10-« |3, -=— 0,001 82.1 0-« 



Eft = 1 6,40 [l — (43,6 6 — 0,62 6') 1 0-«] 



6 min. -= + 3.5°,2. 



L'inspection des résultats ci-dessus, reportés pour 

 faciliter la comparaison dans la figure 5, montre que le 

 coefficient yj passe rapidement d'une valeur fortement 

 AKcmvES. t. XV. — Mars 1903. 20 



